## Pengaruh Bahan Tambah Superplasticizer pada Beton Porous Terhadap Kuat Tekan, Tarik Belah dan Permeabilitas
Danil Andriansyah 1 , Eko Walujodjati 2
Jurnal Konstruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 1811005@itg.ac.id
2 eko.walujodjati@itg.ac.id
Abstrak – Beton porous merupakan salah satu inovasi teknologi beton berkelanjutan tanpa agregat halus dengan porositas tinggi. Beton porous ini dapat digunakan pada perkerasan jalan untuk menanggulangi air run-off, serta dapat diaplikasikan sebagai dinding penahan tanah  yang  berfungsi  untuk  meminimalisir  tekanan  air  tanah.  Penelitian  ini  bermaksud untuk mengkaji secara eksperimental sifat mekanis terhadap Kuat Tekan , Kuat Tarik  dan permeabilitas beton porous dengan berbagai variasi faktor air semen. Agregat kasar yang digunakan batu pecah Cilopang berukuran 19 mm, 12.5 mm, 9.5 mm dan menggunakan bahan tambah  supperlastisizer.  Sample  yang  digunakan  untuk  pengujian  kuat tekan  dan kuat Tarik  belah  berbentuk  silider  berukuran  15  x  30  cm.  Berdasarkan  hasil  pengujian menurut ACI 522R-10 hasil pengujian beton porous bahwa beton porous normal dengan menggunakan  bahan  tambah  supperplastisizer  nilai  kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah mengalami perubahan kenaikan nilai dari beton normal.
Kata Kunci – Beton Porous; Kuat Tekan; Kuat Tarik Belah; Superplasticizier .

## I. PENDAHULUAN
Beton  porous  yang  juga  dikenal  sebagai  beton  permeable  atau  berpori  menjadi  salah  satu  cara  untuk menghindari air tergenang akibat betonisasi. Jika air yang jatuh kepermukaan langsung terserap tanah, maka tidak ada air yang tergenang, sehingga mengurangi resiko banjir. Beton porous yang dapat dilewati air karena berpori  atau  memiliki  celah  diantara  agregat  ini  dapat  mengganti  fungsi  beton  konvesional  yang  pada umumnya tidak bisa atau sulit dilewati air, sehingga air hujan atau air yang jatuh ke beton porous dapat di alirkan ke lapisan tanah dibawah untuk diserap. Tidak hanya menguragi ancaman banjir, beton porous juga dapat memfilter air sehingga mengurangi kontaminasi.
Beton merupakan campuran material-material pembentuk beton, yaitu: agregat halus, agregat kasar, semen, dan air dengan perbandingan tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Beton sebagai salah satu bagian kontruksi yang penting, dimana pemakaian dan kegunaannya yang begitu luas dan umum. Beton merupakan bahan yang sangat bervariasi, kualitasnya dapat diperoleh dengan berbagai komposisi campuran dan tata cara pembuataannya. Kualitas beton juga sangat ditentukan dari tata cara perawatannya [1].
Namun kuat tekan beton porous lebih rendah dari beton normal, penggunaanya terbatas pada lalu lintas dengan kepadatan rendah seperi tempat parkir, trotar, jalur jogging, jalan kecil, jalan bevolume kecil, dan lain-lain. Beton yang dapat tembus pada umumnya tidak digunakan sebagai perkerasan dengan lalu lintas  padat dan beban roda berat. Salah satu inovasi yang sedang dilakukan adalah beton non pasir. Beton non pasir merupakan jenis beton ringan yang dibuat tanpa menggunakan agregat halus (pasir). Tidak adanya agregat halus dalam
campuran  menghasilkan  beton  yang  berpori  sehingga  beratnya  menjadi  berkurang  [14].  Pengujian  dari penelitian  untuk  mengetahui  nilai  kuat  tekan,  Tarik  belah  dan  permeabilitas  pada  beton  porous  dengan menggunkan bahan tambah superplasticizer.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Pengertian Beton Porous
Beton merupakan campuran material-material pembentuk beton, yaitu: agregat halus, agregat kasar, semen, dan air dengan perbandingan tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Beton sebagai salah satu bagian kontruksi yang penting, dimana pemakaian dan kegunaannya yang begitu luas dan umum. Beton merupakan bahan yang sangat bervariasi, kualitasnya dapat diperoleh dengan berbagai komposisi campuran dan tata cara pembuataannya.  Kualitas  beton  juga  sangat  ditentukan  dari  tata  cara  perawatannya  [1].  Beton  merupakan fungsi  dari  bahan  penyusunnya  yang  terdiri  dari  bahan  semen  hidrolik  ( Portland  cement ),  agregat  kasar, agregat halus, air dan bahan tambah ( admixture atau additive ) [2].

## B. Bahan Pembentuk Beton
1. Agregat Agregat biasanya terbentuk dari kerak yang keras dan padat. ASTM mengartikan agregat sebagai zat yang tersusun dari mineral padat yang berupa potongan atau fragmen besar [3].
2. Semen Semen merupakan serbuk yang sangat halus yang digunakan sebagai perekat campuran agregat kasar (batuan) dan agregat halus (pasir) [3].
3. Air Air  merupakan  bahan  yang  digunakan  dalam  campuran  agregat  kasar,  agregat  halus  dan  semen sebagai pengikat satu sama lain [3].
4. SikaCim Concrete Additive merupakan bahan kimia berbentuk cairan dengan jenis superplasticizer yang berfungsi  untuk  mempercepat  pengerasan  pada  beton,  dengan  pengurangan  air  hingga  20%  bertujuan untuk mempermudah pengecoran dan peninngkatan kuat tekan beton pada umur 28 hari.
5. Permeabilitas merupakan kemampuan pori pori beton ringan di lalui oleh air. Pasta semen yang telah mengeras tersusun atas banyak partikel, dihubungkan antar permukaan yang jumlahnya relatif lebih kecil dari  total  permukaan  partikel  yang  ada. Air  memiliki  vokositas  yang  tinggi  namum  demikian  dapat bergerak dan merupakan bagian aliran yang terjadi.

## C. Pengujian Beton
1. Uji Berat Isi
Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui berapa nilai berat isi dan volume produksi campuran beton pada beton normal dan beton campuran Superplasticizer 19%, 12,5%, 9,5 umur 28 hari, mengacu pada SNI 1973:2008 [4]. Uji berat isi dapat dihitung dengan rumus :
D = Mc – Mm Vn Keterangan: D = Berat isi beton (Kg/m 3 ) M c = Berat silinder yang diisi beton (Kg) M m = Berat silinder (Kg) V n = Volume silinder (Kg)
2. Uji Kuat Tekan
Nilai kuat tekan beton dapat diketahui dengan melakukan pengujian pasca umur 14 dan 28 hari. Hitungan kuat tekan benda uji dengan membagi beban maksimum yang diterima oleh benda uji selama pengujian denga luas penampang melintang rata [5].
...(1)
Vol. 21; No. 1; 2023; Hal 207-216
Kuat tekan dapat dihitung dengan rumus :
a. Uji tekan
Fc’ (MPa) = 𝑃 𝐴
Dimana: P = Gaya tekan aksial (N). A = Luas penampang melintang benda uji (mm 2 )
b. Kuat Tarik belah
𝐹𝑐𝑡 = 2𝑃 2𝐷 Fct = kuat tarik – belah dalam MPa P = beban uji maksimum (bebean belah / hancur) dalm newton (N) yang ditunjukkan mesin uji tekan L = panjang benda uji dalam mm menurut sub pasal 5.3 D = diameter benda uji dalam mm menurut sus pasal 5.3

## D. Metode Penelitian
1. Bagan Alir Penelitian
Supaya mendapatkan hasil yang rasional dan dapat dipertanggung-jawabkan, maka dalam suatu penelitian diharuskan adanya suatu langkah kerja yang runtut dan teratur. Langkah kerja tersebut disebut pula dengan metode penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode alternatif yang dapat dilakukan. Bahan campur beton terdiri dari semen, agregat kasar dan air, kemudian dilakukan proses pencampuran beton.
...(2) ...(3)

## 2. Tempat Penelitian
Tempat  penelitian  dilakukan  di  Laboratorium Teknik  Sipil  Institut Teknologi  Garut  untuk  melakukan beberapa pengujian, seperti pengujian mutu bahan, pembuatan benda uji, perawatan benda uji, pengujian kuat tekan beton.
3. Rancangan Penelitian
Dilakukan pengujian bahan terhadap agregat halus berupa pemeriksaan berat jenis, berat volume, kadar air dan analisa saringan. Untuk agregat kasar dilakukan pemeriksaan berat jenis, berat volume, analisa saringan, kadar air dan keausan menggunakan mesin Loss Angeles. Kemudian selanjutnya dilaksanakan pengujian kuat tekan. Pada penelitian ini dibuat 18 sampel beton dengan bentuk silinder berukuran tinggi 300 mm dan diameternya 150 mm untuk sampel uji premeabilitas 300 mm x 300 mm x 150 mm.
4. Bahan Penelitian
Bahan yang dipakai yaitu diantaranya; semen, agregat halus perupa pasir cilopang, agregat kasar berupa batu pecah dari Tasik dengan dimensi nominal maksimum yaitu 25 mm.
5. Alat Penelitian
Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini mengacu pada SNI 2493:2011. yaitu sebagai berikut:
a. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram [6].
b. Oven dengan suhu (100±5) o C [6].
c. Cetakan beton silinder diameter 10 x 20 cm [6].
d. Kerucut abrams satu set alat pengukur slump [6] .
e. Mesin penggetar ayakan ( shieve shaker ) [6].
f. Mesin uji tekan, kapasitas 2000 KN [6].
g. Satu set saringan [6].
h. Tongkat penusuk yang terbuat dari baja [6].
i. Palu karet [6].
j. Bejana [6].
k. Gelas ukur 1000 cc [6].
l. Picnometer [6].
m. Bak rendam [6].
n. Ember [6].
o. Sekop atau sendok beton [6].
p. Penggaris atau meteran [6].
q. Stopwatch [6].

## E. Pengujian Bahan
1. Analisis Saringan Agregat tujuannya adalah untuk mengetahui gradasi butiran dari agregat halus dan agregat kasar termasuk agregat campuran [7].
2. Berat Jenis Agregat ( Specific Gravity )
perbandingan antara berat dari satuan volume dari suatu material terhadap berat air dengan volume yang sama pada temperatur yang ditentukan. Nilai-nilainya adalah tanpa dimensi [8].
3. Berat Isi Agregat adalah berat agregat persatuan isi [9].
4. Keausan Agregat Kasar
perbandingan antara berat bahan yang hilang atau tergerus (akibat benturan bola-bola baja) terhadap berat bahan awal (semula) [10].
5. Kadar Air Agregat
Tujuan pengujian adalah untuk memperoleh angka persentase dari kadar air yang dikandung oleh agregat [11].

## F. Pembuatan Benda Uji
Untuk memperoleh kekuatan beton yang seragam dan sesuai dengan perencanaan, maka diperlukan adanya perencanaan campuran beton agar diketahui proporsi yang tepat untuk melaksanakan pengecoran.

## G. Perawatan Benda Uji
Setelah semua benda uji dibuat, maka tahap selanjutnya yaitu perawatan benda uji. Perawatan ini sangatlah penting dilakukan agar sampel beton tetap baik pada saat pengujian akan dilakukan. Sampel harus dirawat saat beton dicetak sampai dilakukannya pengujian mulai dari waktu pencetakan sampai pada saat pengujian [6].

## H. Pengujian Benda Uji
Pengujian  yang  dilaksanakan  pada  penelitian  ini  yaitu  pengujian  uji  kuat  tekan,  Pengujian  ini  merupakan prosedur paling utama, yaitu untuk mengetahui berapa besar beton dapat menerima beban aksial atau tekan [5].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Hasil Pengujian Bahan
Pengujian yang dilaksanakan yaitu pada agregat. Kemudian untuk semen, dalam penelitian ini menggunakan jenis semen tipe 1 dengan nilai berat jenis yaitu 2,94 gr/ml diambil dari hasil pengujian Laboratorium Rekayasa Beton Politeknik Negeri Bandung, dikarenakan terdapat merk semen yang sama yaitu semen tiga roda yang juga dipakai dalam penelitian tersebut [12].
Berikut adalah hasil pengujian bahan yang diteliti di laboratorium teknik sipil Institut Teknologi Garut dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1: Karakteristik Agregat Kasar
No Jenis Pengujian Hasil Pengujian 1 Analisa saringan 7,05% 2 Berat jenis 2,50 % 3 Berat isi 1,40 % 4 Keausan 23,4 % 5 Penyerapan air 4,63% 6 Kadar air agregat kasar 3,17 %

## B. Perencanaan Campuran Beton
Perencanaan campuran beton dilakukan untuk mengetahui proporsi tiap bahan campuran beton, antara lain: air, semen, agregat kasar. Dengan mengacu pada ACI 522R-10 [13]. Penelitian ini merencanakan campuran beton  sebanyak  2  jenis  campuran  yaitu  campuran  normal,  campuran  beton  dengan  bahan  tambah superplasticizer Berikut adalah tabel jumlah sampel yang akan dibuat.
Tabel 2: Jumlah Sampel Beton
No  Sample Rencana Campuran Jenis Pengujian Cetakan Benda Uji Ukuran aggregat(mm) Jumlah Benda Uji Pada Umur 14 Hari Jumlah Benda Uji Pada Umur 28 Hari 1. BP ACI Kuat Tekan  15x30 cm 19 1 1 12 1 1 9 1 1
No  Sample Rencana Campuran Jenis Pengujian Cetakan Benda Uji Ukuran aggregat(mm) Jumlah Benda Uji Pada Umur 14 Hari Jumlah Benda Uji Pada Umur 28 Hari 2 BPS ACI Kuat Tekan  15x30 cm 19 1 1 12 1 1 9 1 1 3 BP ACI Kuat Tarik 15x30 cm 19 1 12 1 9 1 4 BPS ACI Kuat Tarik Belah 15x30 cm 19 1 12 1 9 1 JUMLAH 6 12 Keterangan : BP : Beton Porous BPS : Beton Porous Supperlastisizer

## Tabel 3: Jumlah Sample Beton Uji Permeabilitas
NO  SAMPLE Rencana Campuran Jenis Pengujian Cetakan benda uji Ukuran Agregat (mm) Jumlah Benda Uji Pada Umur 7 Hari 1 BP ACI Permeabilitas 30x30x15 cm 19 1 12 1 9 1 Jumlah 3 Tabel 4: Proporsi Campuran Sampel Beton Jenis Bahan Berdasarkan Volume Absolut(m³) Kebutuhan 1 Sample Beton (Kg) Kebutuhan 3 Sample Beton(Kg) Kebutuhan 18 Sample Beton(Kg) Air Bersih 190.00 1.21 3.62 21.72 Semen 382.82 2.43 7.30 43.81 Ag. Kasar Kering 1719,72 10,93 32,80 196,83 2292,54 14.58 43,73 262,39 Tabel 4: Proporsi Campuran Sampel Beton Jenis Bahan Berdasarkan Volume 1 m3 Kebutuhan 1 Sample Kubus Beton (Kg) Air Bersih 190.00 2.05 Semen 382.82 4.13 Ag. Kasar Kering 1719.72 18.57 2292.54 24.79
Dari tabel diatas didapatkan nilai rencana campuran beton untuk pembuatan beton kebutuhan sample 1 m3 Dan kebutuhan 1 sample benda uji.

## C.  Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Hasil uji tekan ini dilakukan pada umur 14 dan 28 hari, benda uji yang digunakan silinder ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dengan jumlah 6 sampel untuk beton normal dan untuk beton dengan bahan tambah superplasticizer 6 sample dengan berbeda aggregat.
Tabel 5: Hasil Uji Kuat Tekan Beton
No Nomor benda uji Diemnsi (cm) Luas Umur beton (hari) Berat (Kg) Beban Tekan (KN) Kuat Tekan (Kg/cm 2 ) Kuat Tekan (MPa) D T 1 BP (19,12,5, dan 9,5 ) 15 30  176,63 14 9,54 78,6 45,38 3,77 9,72 67,5 38,97 3,23 10,19 117,1 67,60 5,61 15 30  176,63 28 9,98 94,9 54,88 4,55 10,58 114,4 66,16 5,49 9,78 115,2 66,50 5,51 2 BPS (19,12,5, dan 9,5 ) 15 30  176,63 14 9,94 101,2 58,43 4,85 10,24 106,3 61,37 5,09 9,78 133,7 65,64 5,47 15 30  176,63 28 10,12 107,0 61,88 5,13 10,28 126,1 72,93 6,05 9,74 166,9 96,53 8,01
Dari  tabel  diatas  diperoleh  hasil  uji  kuat  tekan  terhadap  beton  porous  normal  dan  beton  porous  yang menggunakan campuran superplasticizer dengan hasil beton porous normal dengan umur 14 hari berdasarkan ukuran 19 mm 3,77 Mpa, ukuran 12.5 mm 3,23 MPa dan 9.5 mm 5,61 MPa. Dan untuk hasil beton porous yang menggunakan superplasticizer berdasarkan ukuran 19 mm 4,85 MPa, ukuran 12,5 mm 5,09 MPa, dan ukuran 9,5 mm 5,47 MPa. Untuk umur 28 hari berdasarkan ukuran 19 mm 4,55 Mpa, ukuran 12.5 mm 5,49 MPa dan 9.5 mm 5,51 MPa. Dan untuk hasil beton porous yang menggunakan superplasticizer berdasarkan ukuran 19 mm 5,13 MPa, ukuran 12,5 mm 6,05 MPa, dan ukuran 9,5 mm 8,01 MPa jadi beton hasil beton porous menggunakan bahan tambah mengalami kenaikan dari beton porous normal.

## Gambar 2: Hasil Pengujian Kuat Tekan

## D.   Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah
Proses uji kuat tarik ini dilakukan pada umur 28 hari, benda uji yang digunakan silinder ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dengan jumlah 6 sampel untuk beton normal dan untuk beton dengan bahan tambah superplasticizer 6 sample dengan berbeda aggregat.
Tabel 6: Hasil pengujian kuat tekan
No  Nomor Benda Uji Dimensi (cm) Beban Tarik (KN)  Tegangan Tarik belah rata rata (MPa) D T 1 BP (19) 15 30 68,6 0,097 BP (12,5) 15 30 77,6 0,109 BP (9,5 ) 15 30 81,5 0,115 2 BPS (19) 15 30 85,3 0,120 BPS (12,5) 15 30 97,1 0,137 BPS (9,5) 15 30 119,1 0,168
Berdasarkan data hasil pengujian kuat tarik belah beton porous yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa beton porous normal mengalami kenaikan tegangan rata rata pada kuat tarik belah yang menggunakan bahan tambah superplasticizer.
Gambar 3: Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah

## I. Permeabilitas
Faktor yang mempengaruhi permeabilitas ialah faktor air semen (FAS) dari campuran beton porous, kondisi lingkungan  dan  sifat  dari  semen  [14].  Pengujian  permeabilitas  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan pengujian daya serap air. Diawali dengan meletakan sampel ditengah kemudian mengisi ember dengan air sebanyak 5 liter, setelah itu tumpahkan air kedalam sampel dan dihitung waktu air mengalir menggunakan stopwatch.
Permeabilitas agregat 19 Pengujian permeabilitas agregat 19 dicoba 3 kali pengujian untuk mengetahui daya serap air. 00 : 12.31 mm/det 00 : 08.57 mm/det 00 : 08.52 mm/det Permeabilitas agregat 12 Pengujian permeabilitas agregat 12 dicoba 3 kali pengujian untuk mengetahui daya serap air. 00 : 15.90 mm/det 00 : 16.95 mm/det 00 : 15.30 mm/det Permeabilitas agregat 9 Pengujian permeabilitas agregat 9 dicoba 3 kali pengujian untuk mengetahui daya serap air. 00 : 24.01 mm/det 00 : 19.89 mm/det 00 : 20.41 mm/det
Dari  keterangan  diatas  adalah  hasil  dari  penujian  permeabilitas  yang  didapatkan  nilai  berdasarkan  waktu penyerapan air.
Gambar 4: Hasil Pengujian Permeabilitas

## IV. KESIMPULAN
Kuat  tekan  beton  porous  yang  dihasilkan  pada  pengujian  beton  porous  normal,  dan  beton  porous  dengan mengunakan bahan tambah superplasticizer pada umur 14 dan 28 hari yaitu sebagai berikut: Beton porous normal 14 hari
a) Beton porous aggregat 19 = 3,77 MPa
b) Beton porous aggregat 12,5 = 3,23 MPa
c) Beton porous aggregat 9,5 = 5,61 MPa
Beton porous normal 28 hari
a) Beton porous aggregat 19 = 4,55 MPa
b) Beton porous aggregat 12,5 = 5,49 MPa
c) Beton porous aggregat 9,5 = 5,51 MPa
Beton porous mengunakan bahan tambah superplasticizer 14 hari
a) Beton porous aggregat 19 = 4,85 MPa
b) Beton porous aggregat 12,5 = 5,09 MPa
c) Beton porous aggregat 9,5 = 5,47 MPa
Beton porous mengunakan bahan tambah superplasticizer 28 hari
a) Beton porous aggregat 19 = 5,13 MPa
b) Beton porous aggregat 12,5 = 6,05 MPa
c) Beton porous aggregat 9,5 = 8,01 MPa
Untuk hasil pengujian kuat Tarik belah didapatkan nilai tegangan rata rata yaitu : Beton porous normal 28 hari
a) Beton porous aggregat 19 = 0,097 MPa
b) Beton porous aggregat 12,5 = 0,109 MPa
c) Beton porous aggregat 9,5 = 0,115 MPa Beton porous mengunakan bahan tambah superplasticizer 28 hari
a) Beton porous aggregat 19 = 0,120 MPa
b) Beton porous aggregat 12,5 = 0,137 MPa
c) Beton Porous Agregat 9,5 = 0,168 MPa
Hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan bahan tambah lain yang bisa meningkatkan kuat tekan dan kuat tarik belah yang lebih tinggi dari bahan tambah superplasticizer.
2. Untuk penelitian selanjutnya Beton porous disarankan menggunakan agregat ukuran lebih kecil dari ukuran 9,5 karena hasil yang dibuat lebih bagus dan pori-pori nya kecil nilai yang dihasilkan juga lebih tinggi dari ukuran agregat diatas 9,5.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] R. Saputra, R. H.-C. J. T. Sipil, and  undefined 2017, “Pengaruh Air PDAM, Laut, Comberan Pada Proses Curing Terhadap Kuat Tekan Beton Fc 14, 53 Mpa,” jurnalteknik.unisla.ac.id , vol. 2, no. 2,
2017, Accessed: Jun. 10, 2023. [Online]. Available: http://jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/CVL/article/view/78 [2] T. Mulyono, Teknologi Beton . Yogyakarta: ANDI, 2005.
[3] P. N. Aini, R. Roestaman, and E. Walujodjati, “Pengaruh Penggunaan Serbuk Kayu Sebagai Bahan Substitusi Agregat Halus dalam Campuran Beton dengan Bahan Tambah Superplasticizer,” J. Konstr. , vol. 19, no. 1, pp. 169–178, 2021, doi: 10.33364/konstruksi/v.19-1.902.
[4] Badan Standardisasi Nasional, “SNI No. 1973:2008 Cara uji berat isi, volume produksi campuran dan kadar udara beton.” 2008.
[5] S. 1974-2011, “SNI 1974-2011 Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder,” Badan Stand. Nas. Indones. , p. 20, 2011.
[6] SNI  2493-2011,  “Tata  Cara  Pembuatan  dan  Perawatan  Benda  Uji  Beton  di  Laboratorium,” Badan Standar  Nasional  Indonesia .  Badan  Standarisasi  Nasional,  p.  23,  2011.  [Online].  Available: www.bsn.go.id
[7] Badan  Standardisasi  Nasional, “SNI ASTM  C136:2012.  Metode  uji untuk  analisis saringan  agregat halus dan agregat kasar,” Badan Stand. Nas. , pp. 1–24, 2012.
[8] SNI  1970-2008,  “Cara  Uji  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air  Agregat  Halus,” Badan  Standar  Nas. Indones. , pp. 7–18, 2008.
[9] SNI 03-4804-1998, “Metode Pengujian Bobot Isi dan Rongga Udara dalam Agregat,” Badan Stand. Nas. Indones. , pp. 1–6, 1998.
[10]  Departemen Pekerjaan Umum, “Cara Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles, SNI 2417:2008,” Standar Nas. Indones. , 2008.
[11]  SNI 03-1971-1990, “Metode Pengujian Kadar Air Agregat,” Badan Standarisasi Nas. , vol. 27, no. 5, p. 6889, 1990.
[12]  M. Ubaidillah and E. Walujodjati, “Eksperimen Uji Lentur Balok Beton dengan Bundel Tulangan,” jurnal.itg.ac.id , 2022, Accessed: Oct. 11, 2022. [Online]. Available:
https://jurnal.itg.ac.id/index.php/konstruksi/article/view/1061
[13]   american  concrete  Institute,  “ACI  522R-10  Report  on  pervious  concrete.”  aci,  2011.  [Online]. Available: www.concrete.org
[14]  A. Nurdin, A. Manaf, and I. Ridhayani, “Pengaruh Abu Cangkang Sawit Sebagai Pengganti Semen Pada  Beton  Berpori,” BANDAR  J.  Civ.  Eng. ,  vol.  5,  no.  1,  pp.  17–26,  May  2023,  doi: 10.31605/BJCE.V5I1.2518.